T I T «43 



nite cristallise en rhomboïde et ses dérivés; et ne présenSe 

 jamais le tétraèdre ni aucun de ses dérivés. Enfin l'existence 

 du titane n'est pas encore démontrée dans Thelvin. 



TITANE OXYDÉ (Id. HaUy.). Nous diviserons cette 

 espèce en quatre variétés principales. 



Le lilane oxydé proprement dit, ou rutile; 

 Le titane oxydé chromifère ; 

 Le titane oxydé ferrifère; 

 Le titane oxydé uranifère. 



I, Titane oxydé rutile, ou le Rutile Ç^ Schorl pourpre en 

 aiguilles de Madagascar , etc. R. D. ; Schorl crislallisé opaque 

 rouge ^ de Hongrie^ de Born. ; Spath adamantin brun rovgeâtre 

 du Poitou^ Guyton-Morv. ; Schorl rouge et sagéniie^ Saussure ; 

 Schorl rouge et titanium oa;y<fe, Kl apr. ; Ruth il o u Rutil e t Nadelstein, 

 AVern. ; Oxyde rouge de iitannim et Ruthil, Delam. ; Titaniie, 

 Kirw. , Aik. ; Rutill^ Karst. ; Rutile^ James. , etc. ) 



Ce titane doit sans doute son nom de rutile que lui a im- 

 posé Werner, et qui dérive du latin ru///«5, adjectif qui in- 

 dique une couleur dun roux ardent , ou de feu , à sa couleur 

 rouge de sang ou d'hyacinthe , et de divers degrés d'intensité. 

 Il y en a aussi de gris d'acier, de blond et de brun. On le 

 trouve amorphe , ou cristallisé et disséminé dans ses gan- 

 gues ; sa structure est lamelleuse , et l'on en tire aisément 

 par le clivage , le prisme droit à base carrée qui est sa forme 

 primitive ; la hauteur de ce prisme est à sa largeur comme 

 onze est à dix-sept , à peu près ; un troisième caractère dis- 

 tinclif de cette substance est donné par son infusibililé au 

 chalumeau , lorsqu'on l'essaie sans addition ou avec des 

 phosphates ; mais lorsqu'on emploie du borax on obtient un 

 verre transparent d'un rouge hyacinthe. 



Le titane rutile est fragile ; sa cassure transversale aux 

 lames est ou conchoïde ou inégale ; ses fragmens rayent le 

 verre. Il est communément opaque , cependant il est aussi 

 translucide et quelquefois transparent ; sa poussière est gris- 

 jaunâtre ou orangée; il acquiert l'électricité résineuse par le 

 frottement. Sa pesanteur spécifique est de 4»i8o, selon Kla- 

 proth; de 4-j246, d'après Delamétherie, et de ^jioaS, suivant 

 M. Hauy. 



Klaproth, à qui on doit la première connoissance de la 

 composition de ce titane, a reconnu , en analysant celui de 

 Boinick en Hongrie , que c'étoit de l'oxyde de titane presque 

 pur {Tri)-» uni à une quantité très-foible de fer et de manga- 



